928 



bieten die Farben des übermangansauren Kalis, die nur leider 

 nicht so bequem zu untersuchen sind, da dies Salz, bei seiner 

 ausgesprochenen Tendenz zu spiessiger Krystallisation , schwer 

 dahin zu bringen ist, einigermaassen dichte und gleichmässig 

 starke Überzüge auf den Objectträger herzugeben. Man erreicht 

 diesen Zweck eher durch rasches Abdampfen, als durch Erkalten- 

 lassen einer heissen Lösung Das Spectrum des broncefarbenen 

 reflectirten Lichtes ist in Fig. 4, das des durchgelassenen in 

 Fig. 5 verzeichnet. Jeder hellen Linie des reflectirten Lichtes 

 entspricht eine dunkle Linie im durchgelassenen; besonders auf- 

 fallend ist diese Umkehrung an der gelben Linie a, an welcher 

 man sie selbst an den durchscheinenden Kanten grösserer Kry- 

 stalle sehen kann. Polarisation ist nur in geringem Maasse vor- 

 handen; das Nicoische Prisma macht zwar die Intensität des 

 reflectirten Lichtes wechselnd , ändert die Zusammensetzung der 

 Farbe aber durchaus nicht. Die prächtig schillernden Salze des 

 Platincyans liefern im Gegentheil nur polarisirtes Reflex-Licht. 

 Das schönste derselben, das Magnesiumplatincyanür zeigt im 

 durchfallenden Licht ein Roth von einer Zusammensetzung, die 

 ganz dem Roth des Fuchsins entspricht; das Nicoische Prisma 

 zeigt seil wachen Dichroismus an: der extraordinäre Strahl ist 

 feuerroth, der ordinäre blauroth. Das prachtvoll grüne, bei ge- 

 wissen Stellungen der Krystalle blaugrüne reflectirte Licht zeigt 

 ohne Unterbrechung alle Nüancen vom Gelb (resp. Gelbgrün) bis 

 zum violetten Ende des Spectrums. Dasselbe ist vollständig 

 polarisirt, seine Schwingungsebene ist parallel der Hauptachse 

 der Prismen. Bei dem Kaliumplatinsesquicyanür ist sowohl das 

 kupferrothe reflectirte Licht, dessen Spectrum ohne Unterbrechung 

 von B bis E reicht, als auch das schmutzig grüne durchgelassene 

 Licht total polarisirt, das reflectirte Licht ist extraordinär, das 

 transmittirte ordinärer Strahl. 



Alle diese Substanzen zeigen dieselbe Zusammensetzung 

 ihrer Farben, man mag sie in dünneren oder dickeren Krystallen 

 der Beobachtung unterziehen, es ändert sich mit zunehmender 

 Dicke nur die Intensität des durchgelassenen Lichtes in Folge 

 einer allgemeinen, keine Farbe mit besonderer Vorliebe ergrei- 

 fenden Absorption. Abhängigkeit der Reflexfarbe von der Dicke 

 des reflectirenden Plättchens fand sich am Jodblei und am Eisen- 



